636 0. Kleinstück, Untersuchung von Zinn-BIei-Legierungen. 



das Blei. Molekulare Veränderungen, wie sie durch Legierungen 

 herbeigeführt werden können, sind hier ausgeschlossen, und doch die 

 Abweichung von +0,5 Proz., welche einer Gewichtszunahme um 

 0,19 g im Wasser gleichzusetzen ist! Sollte das ein Zufall sein? Die 

 Bestimmung des spez. Gewichts kann hier leicht ein besseres Resultat 

 liefern als die Analyse mit den bekannten Fehlerquellen. 



Aus allen hier gegebenen Befunden geht aber hervor, dafs die 

 berechneten spez. Gewichte der im Handel vorkommenden Zinn-Blei- 

 Legierungen wenigstens keine sehr erheblichen Abweichungen von 

 dem wahren spez. Gewicht zeigen. Doch ist das wenige von mir ge- 

 lieferte Material nicht ausreichend, um eine feste Basis für Aufstellung 

 neuer Tabellen geben zu können. 



Ich wende mich jetzt zur Hauptfrage meiner Arbeit : „Lassen sich mit 

 dem Pyknometer die spez. Gewichte der Zinn-Blei-Legierungen so genau 

 ermitteln, dafs man dieselben zur Gehaltsbestimmung benutzen kann?" 



Ehe ich die Zahlen folgen lasse, will ich ganz kurz das Wesent- 

 liche über die Ausführung der Versuche mitteilen. Als Pyknometer 

 diente ein Glascylinder von 14,5 cm Höhe und 4,5 cm Durchmesser im 

 Lichten. Das Füllen wurde immer unter Wasser von 170 — innerhalb 

 eines grofsen Gefafses — vorgenommen, die Legierung wurde, um sie 

 vollkommen von adhärierenden Luftblasen zu befreien, so zu sagen im 

 Wasser abgewaschen und dann in den ebenfalls im Wasser befindlichen 

 Cylinder gebracht. Es liegt auf der Hand, dafs es gleichgiltig Ist, 

 ob die Legierung ein oder mehrere Stücke bildet. Als Wage diente 

 die vorhin erwähnte, welche also etwa noch ein Übergewicht von 0,03 g 

 anzeigte. Jede Bestimmung wurde zweimal ausgeführt. Die Fehler, 

 welche durch den Verschlufs des Cylinders herbeigeführt werden, lassen 

 sich am besten beurteilen, wenn man sämtliche Zahlen der Rubrik b in 

 der nun folgenden Tabelle (Cylinder + Wasser) mit einander vergleicht. 

 Erläuternd sei nur noch hinzugefügt, dafs die Bestimmungen mit dem 

 Pyknometer vor der Analyse, die Wägungen mit der hydrostatischen 

 Wage dagegen nach derselben ausgeführt worden sind. Daher erklären 

 sich die Differenzen in den absoluten G ewichten beider Tabellen. Nur von 

 Probe VII ist die Analyse vor der Ermittelung des spez. Gewichts erfolgt. 



Die Zahlen an und für sich bedürfen keiner eingehenden Inter- 

 pretation. Die gröfste Abweichung je zweier zusammengehöriger Re- 

 sultate zeigt Probe VII, nämlich 0,3 Proz. im Zinngehalt. Dies ent- 

 spricht einer Differenz im verdrängten Wasser von 0,07 g. 



